— 160 — 



скихъ свойствъ и, паоборотъ, при быстромъ охлаждегии метамъ получаетъ 

 закалку, а сложный кремнистый вещества — гидравличность. 



Въ приведенныхъ случаяхъ несомн1Ьнно им-Ьются явлен1я аналогичнаго 

 порядка, при чемъ какъ для хорошей отливки, имеющей изв^стпыя свойства, 

 долженъ быть прим'Ьиенъ чугунъ опред-Ьленнаго состава съ оиред'Ьлепвою 

 способностью къ закаливан1ю, такъ и для получен1я хорошихъ нуццолано- 

 выхъ и трассовыхъ веществъ, по моему мп-Ьпхю, могутъ служить горныя 

 породы или см'Ьси ихъ лишь опред^^леннаго состава. 



Всл-Ьдствхе большой сложности состава пуццоланъ и трассовъ, пред- 

 ставляющихъ собою какъ бы весьма сложные сплавы, явлен1я, происхо- 

 дящ1я при затверд1Ьван1и изготовленныхъ изъ нихъ строительныхъ раство- 

 ровъ, должны отличаться крайней сложностью и медленностью. 



Если бы при ихъ тверд'Ьнш процессъ состоялъ, какъ предполагаютъ, 

 наприм]фъ, при затверд-Ьванхи портландъ-цемента, только въ гидратизащи 

 (трассы представляютъ собою бол-Ье или мен-Ье сильно гидратизированные 

 туФы) съ посл-Ьдующимъ разложен1емъ, то реакщя совершалась бы гораздо 

 быстрее и приблизительно одинаковымъ образомъ. Въ д-Ьйствительности же 

 пуццоланы РИМСК1Я отличаются отъ пуццоланъ неаполнтанскихъ, а об-Ь он-Ь 

 отличаются еще больше отъ санторинской земли, которая тверд-Ьеть гораздо 

 медленн'Ье ихъ об-Ьихъ, но по отверд-Ьванхи даетъ растворы бол-Ье прочные 

 и кр-Ьпкхе. Насколько вообще медленно идетъ реакщя при тверд-Ьши этихъ 

 веществъ, можно вид-Ьть изъ того, что даже у хорошихъ пуццоланъ начало 

 схватыван1я раствора можетъ быть на 10-й день посл-Ь затворен1я. 



Для уяснен1я порядка совершающихся при закалке процессовъ, во- 

 образпмъ обратимую химическую реакщю а-^Ъ:^аЬ. Если предположимъ, 

 что аЪ есть соединен1е экзотермическое, т. е. полученное съ выд'Ьлен1емъ тепла, 

 то это уже ясно показываетъ, согласно закону тормозящаго ПР0ТИВ0Д1ШСТВ1Я 

 уапЧ Но1ГГа — Ье СЬа1;еИег, что при нагр1Ьван1и соединен1я аЪ, вм'Ьст'Ь съ 

 повышенхемъ температуры будетъ происходить все возрастающая диссо- 

 щащя аЪ. Представпмъ. что при изв1^стной температур-Ь н-Ькоторая часть 

 соединен1я аЪ, положимъ 30%, усп-Ьла разложиться, а остальная часть — 70% 

 осталась неразложенною. 



Если въ этотъ момеитъ мы медленно и постепенно станемъ понижать 

 температуру, положимъ, до той, при которой диссощащя не происходить, то 

 диссоц1ащя также медленно и постепенно станетъ убывать, проходя въ 

 обратномъ порядке вс1Ь тЬ стад1и, который следовали одна за другой при 

 повышен1ц температуры, и, наконецъ, при охлажденш до первоначальной 

 температуры соединен1е аЬ возвратится къ своему исходному состоян1ю, 



